泡沫砼——不但具有良好的保温性能而且隔热效果显著。 1.3 隔音效果优良泡沫混凝土是多孔型材料因此它是一种具有一定吸音能力的材料吸音性能 比砖墙大约高 5-10 倍。 1.4 具有良好的防火性能泡沫混凝土是非燃性能的它的传导性能低热迁移慢从而能保护其它 构件不受火灾的影响在高温下也不产生有害气体因而具有良好的防火性能。 1.5 具有抗渗性能吸水率低表面不易开裂施工工艺简单整体性能好具有一定的抗渗性能。 1.6 施工方便输送方便机械直接输送不受场地大小、距离长短限制施工灵活方便。 1.7 安全、环保、无毒、无污染。 1 泡沫玻璃保温板简介 因其具有重量轻、导热系数小、吸水率小、不燃烧、不霉变、强度高、耐腐蚀、无毒、 物理化学性能稳定等优点被广泛应用于石油、化工、地下工程、国防军工等领域,能达到隔 热、保温、保冷、吸音之效果,另外还广泛用于民用建筑外墙和屋顶的隔热保温,随着人类 对环境保护的要求越来越高, 泡沫玻璃将成为城市民用建筑的高级墙体绝热材料和屋面绝热 材料。泡沫玻璃以其无机硅酸盐材质和独立的封闭微小气孔汇集了不透气、不燃烧、防啮防 蛀、耐酸耐碱(氢氟酸除外) 、无毒、无放射性、化学性能稳定、易加工而且不变形等特点, 使用寿命等同于建筑物使用寿命,是一个既安全可靠又经久耐用的建筑节能环保材料。 岩棉、 矿棉及其制品——是以矿渣和玄武岩及其它天然矿石等为主要原料, 经高温熔融 成纤,加入适量的粘结剂加工而成的。产品具有导热系数低、使用温度高,防火不燃、施工 便利、节能效果显著,有很高的性能价格比。 岩棉保温板具有优良的防火、 保温和吸音性能。 它主要用于建筑墙体、 屋顶的保温隔音; 建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。 酚醛树脂保温板为酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品, 是由热固性酚醛树脂 发泡而成,它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落,使用温度围广(-196~ +200℃)低温环境下不收缩、不脆化,是暖通制冷工程理想的绝热材料,由于酚醛泡沫闭 孔率高,则导热系数 低,隔热性能好,并具有抗水性和水蒸气渗透性,是理想的保温节能 材料。由于酚醛具有苯环结构,所以尺寸稳定,变化率<1%。且化学成分稳定,防腐抗老化, 特别是能耐有机溶液、强酸、弱碱腐蚀。在生产工艺发泡中不用氟利昂做发泡剂符合国际环 保标准,且其分子结构中含有氢、氧、碳元素,高温分解时,溢出的气体无毒、无味,对人 体、环境均无害,符合国家绿色环保要求。故此,酚醛超级复合板是最理想的防火、绝热、 节能、美观的环保绿色保温材料。 酚醛泡沫还是国际上公认的建筑行列中最有发展前途的一种新型保温材料。 因为, 这种 新材料与通常的高分子树脂依靠加入阻燃剂得到的材料有本质的不同, 在火中不燃烧, 不熔 化,也不会散发有毒烟雾,并具有质轻、无毒、无腐蚀、保温、节能、隔音、价廉等优点, 且不用氟利昂发泡,无环境污染、加工性好 、施工方便,其综合性能是目前各种保温材料 无法比拟的。通用于宾馆、公寓、医院等高级和高层建筑中央空调系统的保温(香港的高级 建筑中央空调系统近年来已多数改用酚醛泡沫材料)。对冷藏、冷库的保冷以及用于石油化 工等工业管道和设备的保温、建筑隔墙 、外墙复合板、吊顶天花板、吸音板等有无可争议 的综合优势,解决了其它有机材料防火性能不理想,而无机材料吸水率大、容易“ 结露” 、 施工时皮肤刺痒等问题,是空调系统,各种电器的第三代最佳保温材料。 保温做法例: 1.材料选择 屋面保温材料采用 40 厚挤塑型聚苯板,要求导热系数为 0.030W/(mk),容重为 40kg/m3, 材料进场后由材料员进行外观验收, 检查外形、 容重、 厚度。 外形整齐, 厚度允许偏差± 4mm。 应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。保温材料堆放 要注意防潮,防止破坏和污染。 防水材料,出厂质量证明文件应齐全,使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料,同 时由现场实验员负责取样送检,合格后方可使用。 2.施工方法: (1)保温层施工 ①基层应平整、干净、干燥; ②挤塑板的铺贴方式采用干铺; ③挤塑板不应破碎、缺棱角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。 ④板与板间之间要错缝、 挤紧, 不得有缝隙。 若因挤塑板裁剪不方正或裁剪不直而形成缝隙, 应用挤塑板条塞入并打磨平。 (2)找坡层施工 ①先按设计坡度及流水方向,用砂浆打点定位,确保坡度、厚度正确。 ②铺设水泥陶粒找坡,用平板振动器压实适当,表面平整,找坡正确。 ③找坡层完工后,应用彩条布覆盖,以防浸水和破坏。 ④铺设找坡层时,应按设计规定埋设好排气槽、管。 (3)水泥砂浆找平层施工 ①水泥砂浆要求:严格控制配合比,使用清净中砂并过 5mm 孔筛,含泥量不大于 3%。 ②做好防水基层的处理,板面上的垃圾、杂物、硬化的砂浆块等必须请除干净,墙上四周必 须弹出水平标高控制线(50 线) 。孔洞、管线应事前预埋、预留,严禁事后打洞。 ③施工前应在底层先刷一道素水泥奖,找平层应粘结牢固,没有松动、起砂、起皮等现象, 表面平整度≤5mm。 ④找平层应设置 30 宽分隔缝,间距不大于 6m× 6m。 ⑤在女儿墙、管道出屋面处均做成半径不小于 10~15cm 的圆角。 ⑥防水层施工前,现场要进行基层检验:一般是将一块薄膜覆盖在找平层上,经过一夜后第 2 天早上掀起薄膜处没有明显的潮湿痕迹,则可进行防水层施工。 (4)防水层施工 ①冷底子油的涂刷 A.基层处理剂的涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡; B.涂刷时间宜在铺贴油毡前 1-2h 进行,使油层干燥而不粘灰尘;基层处理剂涂刷后宜在当 天铺完防水层,但也要根据具体情况灵活确定。如多雨季节、工期紧张的情况下,可先涂好 全部基层处理剂后再铺贴卷材, 这样可以防止雨水渗入找平层, 而且基层处理剂干燥后的表 面水分蒸发较快。 C.一次涂的面积,根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。面积过大,来不急 铺贴卷材,时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿;面积过小,影响下道工序的施工,拖延 工期。 ② 防水卷材铺贴 A.卷材防水层施工的一般工艺流程: 基层表面清理、修补→喷、涂基层处理剂→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴 卷材→收头处理、节点密封→清理检查修整→保护层施工 B.铺贴方向:卷材应平行于屋脊铺贴; C.施工顺序:防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水 落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处 向上施工。铺贴天沟、檐口卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。 D.搭接方法及宽度要求 铺贴卷材应采用搭接法, 上下层及相邻两副卷材的搭接缝应错开。 平屋面卷材搭接缝应顺 水流方向搭接:搭接缝应顺年最大频率风向搭接。叠层铺设的各卷材,在天沟与屋面的连接 处应采用叉接法搭接,搭接缝应错开。接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。预留凹 槽,卷材嵌凹槽并用压条固定密封。卷材搭接长度:长边≥100mm,短边≥150mm。 E.屋面特殊部位的附加增强层和卷材铺贴要求。 a.檐口将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内,然后将凹槽用密封材料嵌填密实。如用 压条(20mm 宽薄钢板等)或用带垫片钉子固定时,钉子应敲入凹槽内,钉帽及卷材端头用 密封材料封严。 b.天沟、檐沟、水落口及檐沟卷材铺设前,应先对水落口进行密封处理。在水落口杯埋设时, 水落口杯与竖管承插口的连接处用密封材料嵌填密实,防止该部位在暴雨时产生倒水现象, 水落口周围直径 500mm 范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加增强层,厚度不少于 2mm,涂刷时应根据防水材料的种类采用不同的涂刷遍数来满足涂层的厚度要求。水落口 杯与基层接触应留宽 10mm、深 10mm 的凹槽,嵌填密封材料。由于天沟、檐沟部位水流量 较大,防水层经常受雨水冲刷或浸泡,因此在天沟转角处应先用密封材料涂封,每边宽度不 少于 30mm,干燥后再增铺一层卷材或涂刷防水涂料作为附加增强层。天沟或檐沟铺贴卷材 应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭铺贴,边铺边用刮板从沟低中心向两侧刮压,赶出 气泡使卷材铺贴平整,粘贴密实。如沟底过宽时,会有纵向搭接缝,搭接缝处必须用密封材 料封口。铺至水落口的各层卷材和附加增强层,均应粘贴在杯口上,用雨水罩的底盘将其压 紧,底盘与卷材间应满涂胶结材料以粘接,底盘周围用密封材料填封。 c.泛水与卷材收头 泛水是指屋面的转角与立墙部位。这些部位结构变形大,容易受太阳曝晒,因此为增强接 头部位防水层的耐久性, 一般要在这些部位加铺一层卷材或涂刷涂料作为附加增强层。 泛水 部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从 下向上铺贴立面卷材。如先铺立面卷材,由于卷材自重作用,立面 卷材张拉过紧,使用过 程宜产生翘边、空鼓、脱落等现象。卷材铺贴完成后,将端头塞齐。若采用预留凹槽收头, 将端头全部压入凹槽内,用压条钉压平,再用密封材料密封,最后用水泥砂浆抹封凹槽。如 无法预留凹槽,应先用带垫片钉子或金属压条将卷材端头固定在墙面上,用密封材料封严, 再将金属或合成高分子卷材条用压条钉压作盖板, 盖板与立体墙间用密封材料封固或采用聚 合物水泥砂浆将整个端头部位埋压。 d.伸出屋面管道排气孔与屋面交角处卷材的铺贴方法和立墙与屋面转角处相似, 所不同的是 流水方向不应有逆槎, 排气孔阴角处卷材应作附加增强层, 上部剪口交叉贴实或者涂刷防水 涂料增强。伸出屋面管道卷材铺贴与排气孔相似,但应加铺两层附加层。防水层铺贴后,上 端用细铁丝扎紧,最后用密封材料封密, 。附加层卷材裁剪方法参见水落口做法。 e.阴阳角处的基层涂胶后要用密封材料封密, 宽度为距转角每边 100mm, 再铺一层卷材附加 层。 F.节点处理 a.天沟、檐沟 天沟、檐沟必须按设计要求找坡,转角处应抹成规定的圆角。找坡(找平层)宜用水泥砂 浆抹面。厚度超过 20mm 时,应采用细石混凝土,表面应抹平压光。如天沟、檐沟过长, 则应该按设计规定留好分格缝或设后浇带,分格缝需填嵌密封材料。大面积防水层施工前, 应按设计需要先铺附加增强层, 屋面与天沟交角和天沟上部宜采取空铺法, 沟底则采取满粘 法铺贴。卷材附加增强层应顺沟铺贴,以减少卷材在沟内的搭接缝。 b.穿过防水层的管道 管道穿过防水层分直接穿过和套管穿过两种。 直接穿过防水层的管道四周找平层应按设计 要求放坡,与基层交接处必须预留 10mm× 10mm 的槽,填嵌密封材料,再将管道四周除锈 打光,然后加铺附加增强层。用套管穿过防水层时,套管与基层间的做法与直接穿管做法相 同,穿管与套管之间填弹性材料如泡沫塑料,每端留深 10mm 以上凹槽嵌填密封的防水材 料,然后再做保护层。 c.分格缝 分格缝的设置是为了使防水层有效地适应各种变形的影响, 提高防水能力。 但如果分格缝 施工质量不好,则有可能成为漏源之一。分格缝应按设计要求填嵌密封材料。分格缝位置要 准确。一般应先弹线后嵌分格木条或聚苯乙烯(或聚乙烯)泡沫条,待砂浆或砼终凝后立即 取出木条。分格缝两侧应做到顺直、平整、密实,否则应及时修补,以保证嵌缝材料粘结牢 固,交工前用油膏灌满。 d.阴阳角防水层 阴阳角的基层应按设计要求作成半圆或倒角。 由于交接处应力集中, 往往先于大面积防水 层提前破损, 因此在这些部位应加做附加增强层, 附加增强层可采用涂料加筋涂刷或采用卷 材条加铺。阴角处常以全粘实铺为主,阳角处常采用空铺为主。附加层的宽度按设计规定, 一般每边粘贴 50mm 为宜。也可采用密封材料涂刷 2mm 厚作为附加层。 e.防水层收头 防水层的檐口部位的收头,应距檐口边缘 50~100mm,并留凹槽以便防水层端头压入凹 槽, 嵌填密封材料后不应产生阻水。 防水层在泛水部位收头距屋面找平层最低高度应不小于 250mm,待大面卷材铺贴后,再对泛水和收头做统一处理。铺贴卷材前,收头凹槽应抹聚 合物水泥砂浆,使凹槽宽度和深度一致,并能顺直、平整。 f.将预留洞口湿润并清除洞口内残留杂物,充分浇水湿润,在补洞前洞壁四周先刷界面剂一 道,厚 2~3mm,再用 1∶2 防水砂浆填嵌入洞,补灰面应比墙面凹进 10mm,此处周围堵嵌 油膏。 (5)保护层施工:每个部位经防水试验 24 小时后,无渗漏、阴湿,应马上进行保护层施工。 保护层的施工做法应符合设计要求。 4.成品保护 (1)屋面工程完工后,应将屋面上所有剩余材料,建筑垃圾等清理干净,防止堵塞水落口。 (2)雨期处于恶劣环境中,受各种因素影响,易发生渗漏,要安排具有专业防水知识的人员 进行管理。不能随意在屋面上增加设施,堆重物或杂物,更不能随意凿洞,以保持屋面防水 层的正常施工状态。 (3)施工前应用木塞将地漏或管道口临时封闭,防止砂浆或杂物堵塞影响排水。防水层蓄水 或淋水试验合格后,在防水层上作保护层时施工人员应穿软底鞋。 5.屋面防水质量控制措施 (1)屋面结构砼浇筑应连续进行,不得留置施工缝。振捣时,除用插入式振动棒振捣外,表 面还需用平板振动器振捣,砼初凝前,用铁抹子收光。 (2)对屋面防水进行 48 小时试水,并认真作好记录,确认无渗漏现象才能进行下一道工序。 如有渗漏,必须经过处理并试水合格。 (3)基层与突出屋面的结构连接的阴角,均先作泛水线,其圆弧半径 R≥50m (4)屋面雨水管穿女儿墙,先在管壁做防水一道,然后埋设雨水弯管,再灌管洞。 (5)屋面防水工程应用专业施工队伍组织实施,施工前必须编制屋面防水施工方案。防水材 料必须有材料合格证,防水操作工持证上岗,确保施工质量。 6.屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求 由于坡屋面结构坡度较陡, 为了工程的施工能安全进行和完结, 施工中将安全作为一个重 点来抓。施工前由技术部和质安部组织所有参加屋面工程的人员进行安全教育和安全交底, 将注意事项传达到每一个人员。 文明施工及环境保护要求同挤塑聚苯乙烯泡沫板外保温墙面的相关要求。